124 VOGT. STUDIER ÖVER SLAGGER. 



i sin Kolhed, men derimod selve krystallerue, som blev ren- 

 sade saa vel, som makroskopisk gjöiligt er. A t det dog ikke 

 er lykkes at faa absolut ren krystal-substaus, ligger i sägens 

 natur; det freragaar desuden bl. a. af, at analysen udviser o. 38 

 "/o CaS. 



Forholdet mellem O i SiO.^, ALOj og RO udtrykkes r 

 foreliofijende tilfa^lde ved 1:0.748:0.846. 



\^ CD 



Heraf fremgaar, at mineralet i meget vsesentlig grad maa 

 afvige (ra melilitli, idet denne karakteriseres ved forholdet 

 1:0.33:3:0.667. Derimod har det i chcmisk henseende meoet 

 stor overensstemmelse med gehlenit, idet denne betegnes ved 

 1:0.75:0.7.5. 



Da mineralet, i henhold til krystallograiiske undersögelseiy 

 tilhörer det tetragonale system, og da vi desuden i dette ar- 

 bejde paaviser, at der i samtlige basiske, CaO- og AloOg-rige 

 slagger altid danner sig et eller andet led af den store meli- 

 lith-skapolith-gruppe^), maa det vaere berettiget at slutte, at de 

 omhandlede krystaller enteu er aldeles identiske med gehlenit 

 eller staar dette mineral overmaade naer. Det förste er det 

 sandsynligste, da det er bleven paavist af en af de franske 

 minerai-synthetikero, nemlig Bourgeois, at gehlenit med lethed 

 konstituerer sig i smeltemasser, og da der endvidere kun 

 kjendes et eneste sa^rdeles basisk og ALOg-rigt led inden den 

 store gruppe; dette ene er uetop gehlenit. 



I. F. L. Hausmann meddeler (se lit.) en af Bunsen ud- 

 fört analyse (ber opfört som no. 93) af en slag "-), der na^sten 

 \;delukkende er bestaaende af tetragonale tavler, fra Holz- 

 hausen i Hessen. Ogsaa denne stemmer i chemisk henseende, 

 hvad H. specielt betoner, temmelig nöje med gehlenit, idet 

 forholdet mellem O i SiOo, AUOj og RO er 1:0.757:0.6.52. 



Selv har jeg hävt anledning til at foretage mikroskopiska 

 undersögelser af to stferkt basiske, A^Og- og CaO-rige slagger (no. 

 94 og 95), som karakteriseres ved forholdet resp. 1 : 0.681 : 0.5 91 

 og 1:0.621 : 0.779. (No. 94 er fra Linthorpe pr. Middlesbro, 

 aar 1866; no. 95 fra C/art!«ce pr. Middlesbro, aar 1879). Begge 

 disse indeholder lidt spinel, resp. ca. 2 og ca. 3 % (efter skjön), 

 som er dannet paa et tidligere stadium end silikat-mineralet. 



') NaRr ikke AUOj-gehalten er altfor höj, thi da maa der. ifölt;e de 

 franske mineral-synthetikere, dannes anorthit. 



^) Hausmann's undersögelaes-methode i sin almindelighed var at plukke 

 ud fritsiddende slag-krystaller og lade dem aualysere; det er derfor 

 sandsynligt, at analysen gjaelder selve krystal-substansen. 



